Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1267 
Versuch III. Bei diesem Versuche war der Tiegel ganz 
voll, die Einwage betrug 15-75^. Das Pulver war möglichst 
gepreßt worden. Die Beobachtungsreihe begann bei 300° und 
zeigt sich ein enormer Widerstand von 990100 Q, in welchem 
auch der Widerstand des Tontiegels inbegriffen ist. Immerhin 
wurde eine Spur von Leitfähigkeit bemerkt. Es mag daran 
erinnert werden, daß nach Pelletier Orthoklas schon bei nor- 
maler Temperatur leiten soll. 
Bei 400° beträgt der Widerstand 890900 der bei 450° 
bereits auf 101 100 Q, bei 560° auf 92086 ü fällt. 
Bei 600° wird ein starkes Fallen auf 29702 ü beobachtet 
und nun folgt bei 800° wieder ein rapider Fall auf 14811 ü. 
Hierauf geht die Widerstands -Temperaturkurve sehr allmählich 
auf 11500ß bei 1075° und rascher auf 4181 Q bei 1100°. 
Die weiteren Zahlen folgen aus der Tabelle, Daraus geht 
hervor, daß ein starker Fall bei 1185° stattfindet und bei dieser 
Temperatur beginnt der Schmelzprozeß, zwischen 1225 bis 1240° 
ist die Schmelze weich, wenn auch sehr zäh, und hier ist der 
Widerstand nur mehr sehr gering. Weiterhin erfolgt nur noch 
ein langsames Fallen bei 1320°, so daß die Kurve nahezu hori- 
zontal verläuft. Die Kurve steht in Übereinstimmung mit jener, 
die bei Versuch II erhalten wurde (vergl. in Fig. 5 die obere Kurve). 
Orthoklas (Fig. 5). 
Zeit 
Tem- 
peratur 
Widerstand 
Anmerkungen 
21a. 30m 
395° 
890900 
2 45 
450 
101110 
> Tonminimum sehr undeutlich. 
3 — 
560 
92086 
3 16 
610 
29702 
3 30 
700 
28041 
3 50 
805 
14811 
> Tonminimum ziemlich scharf. 
4 30 
900 
14625 
4 40 
1000 
13706 
